분쇄 한 맥아 ( 유럽 산 2 조 ) 40 g 에 물 160 mL 을 부가 하 고 , 65 ℃ 에서 30 분 간 처리 하 였 다 . 그 후 , 10 g 의 코스모 실 75 C 18 - OPN 수지 ( 나카 라이 테스 크 사 제품 ) 을 첨가 하 고 , 교반 하 면서 실온 에서 20 분 간 방치 하 였 다 . 원심 처리 ( 7000 rpm , 10 분 간 ) 한 후 상청 액 을 취하 고 , 실시 예 1 의 정량 방법 으로 구강 내 자극 물질 을 정량 하 였 다 . 이 정량 결과 와 , 수지 를 첨가 하 지 않 은 미처리 액 으로 얻 어 진 구강 내 자극 물질 의 정량 결과 에 기초 해 산출 된 피크 영역 비 ( %) 는 65 . 1 이 었 다 .